601 



sehr hervortrat. Die Flächen waren vollkommen spiegelnd. 

 Farbe: stahlgrau, Strich: schwarz, Bruch: fast muschhg, 

 Härte: etwas über 3, specifisches Gewicht = 4,90. Vor 

 dem Löthrohr: leicht schmelzend und die Kohle weiss be- 

 schlagend, kaum bemerkbarer Arsengeruch. — Beim An- 

 dreasberger Fahlerz ist ein solcher Kupferkiesüberzug, wie 

 bei dem Clausthaler, noch nicht beobachtet, jedoch habe ich 

 mit der Loupe nicht allein auf den Flächen , sondern auch 

 im Innern des Krystalls einzelne zerstreute Gruppen von mi- 

 kroskopisch kleinen Kupferkieskryställchen wahrgenommen. 

 Die Analyse ergab: 



V 





a 



b im Mitte 



Schwefel 



25,10 



25,34 



25,22 



Antimon 



27,52 



27,23 



27,38 



Arsen 



0,65 



0,69 



0,67 



Silber 



1,57 



1,59 



1,58 



Kupfer 



36,98 



37,38 



37,18 



Eisen 



3,84 



4,03 



3,94 



Zink 



5,07 



4,94 



5,00 



Summa 100,73 101,02 100,97 



Es entspricht diese Zusammensetzung der von H. Rose 



für das Fahlerz aufgestellten Formel: 



) FeS ( SbS3 , o /a S CujS j SbSa^ 

 * / ZnS O AsS, -r ^ [^) AgaS ' \ AsSj 



3. Krystallisirtes Fahlerz von Clausthal. 

 Das zur Analyse benutzte Handstück war von der 

 Grube Silber -Segen bei Clausthal. Die Fahlerzkrystalle, 

 welche mit Krystallen von Zinkblende iaus Spatheisenstein 

 emporgewachsen waren, hatten sämmthch den bekannten 

 Kupferkiesüberzug. Die angrenzenden Blendekrystalle waren 

 ebenfalls theilweise und nur in nächster Nähe des Fahlerzes 

 mit kleinen Kupferklespartieen bedeckt. Beim Zerschlagen 

 des Handstückes bemerkte ich auch unter dem Fahlerze, 

 also zwischen demselben und dem Spatheisenstein Kupfer- 

 kies, der indessen ein ganz anderes Aussehen hatte als der 

 den Ueberzug bildende. 



Vor der Analyse wurde der Kupferkiesüberzug sorgsam 

 entfernt. Die Krystalle zeigten dann ganz dasselbe abge- 



